﻿Chemischer 
  Bestand 
  der 
  Zeolithe. 
  223 
  

  

  betrachten 
  sind. 
  Der 
  Glührückstand 
  ist 
  in 
  verdünnter 
  Säure 
  nur 
  

   zum 
  Teil 
  löslich. 
  Bezüglich 
  des 
  Verhaltens 
  bei 
  100° 
  ist 
  zu 
  

   bemerken, 
  daß 
  nach 
  den 
  Beobachtungen 
  Zambonini's 
  am 
  

   Pseudophyllipsit 
  der 
  Wasserverlust 
  bei 
  95° 
  — 
  3 
  '03, 
  bei 
  126° 
  

   — 
  6*00 
  °/ 
  , 
  nach 
  der 
  Angabe 
  von 
  Zdarek 
  für 
  den 
  Gismondin 
  

   vom 
  Capo 
  di 
  Bove 
  der 
  Wasserverlust 
  bei 
  110° 
  = 
  6*3 
  %• 
  

   Demnach 
  würde 
  der 
  Gismondin 
  bei 
  100° 
  etwas 
  weniger 
  als 
  

   1 
  Mol. 
  Wasser 
  abgeben. 
  

  

  Die 
  letzten 
  Zahlen 
  der 
  Atomverhältnisse 
  deuten, 
  wie 
  

   Zambonini 
  und 
  Sachs 
  bemerkten, 
  auf 
  die 
  Verbindung 
  

  

  . 
  Si 
  2 
  A1 
  2 
  CaH 
  6 
  12 
  + 
  Aq 
  

  

  als 
  hauptsächliche 
  Komponente 
  hin, 
  während 
  die 
  früheren 
  

   auch 
  die 
  Gegenwart 
  einer 
  siliciumreicheren 
  Verbindung 
  ver- 
  

   raten. 
  Für 
  die 
  vorgenannte 
  Verbindung 
  wäre 
  die 
  Gliederung 
  

   H 
  2 
  O.Si 
  2 
  Al 
  2 
  CaH 
  8 
  H 
  4 
  2 
  + 
  Aq 
  anzunehmen. 
  Wird 
  erstere 
  Mol. 
  

   Wasser 
  durch 
  Si0 
  4 
  H 
  4 
  ersetzt 
  gedacht, 
  so 
  ergibt 
  sich 
  für 
  die 
  

   Zusammensetzung 
  der 
  siliciumreicheren 
  Komponente: 
  

   Si 
  3 
  Al 
  2 
  CaH 
  8 
  14 
  +Aq. 
  

  

  Es 
  ist 
  dieselbe 
  Formel, 
  welche 
  Thugutt 
  für 
  den 
  Zea- 
  

   gonit 
  abgeleitet 
  hat. 
  1 
  

  

  Die 
  gefundenen 
  Verhältnisse 
  Ca 
  : 
  K 
  deuten 
  auf 
  0*8 
  : 
  0*4 
  

   und 
  0-9:0*2, 
  daher 
  eine 
  höhere 
  Zusammensetzung 
  an- 
  

   genommen 
  werden 
  müßte, 
  wenn 
  eine 
  Trennung 
  der 
  Calcium- 
  

   und 
  der 
  Kaliumverbindung 
  versucht 
  würde. 
  Gegenüber 
  der 
  so 
  

   entstehenden 
  komplizierten 
  Formel 
  mag 
  hier 
  jene 
  Trennung 
  

   unterbleiben 
  und 
  angenommen 
  werden, 
  daß 
  beide 
  Verbindungen 
  

   demselben 
  Typus 
  angehören, 
  daß 
  es 
  also 
  gestattet 
  sei, 
  statt 
  K 
  

   und 
  Na 
  die 
  äquivalenten 
  Mengen 
  Ca 
  einzusetzen. 
  

  

  Die 
  prozentische 
  Zusammensetzung 
  der 
  beiden 
  Kom- 
  

   ponenten 
  wäre 
  demnach: 
  

  

  J 
  = 
  Si 
  3 
  Al 
  2 
  CaH 
  8 
  14 
  H-Aq 
  L 
  = 
  Si 
  2 
  Al 
  2 
  CaH 
  6 
  11 
  -4- 
  Aq 
  

  

  Si0 
  2 
  ... 
  42-14 
  34-37 
  

  

  Al 
  a 
  8 
  ... 
  23-81 
  29-12 
  

  

  CaO 
  , 
  . 
  . 
  13-06 
  15-98 
  

  

  H 
  2 
  0.... 
  20-99 
  20-53 
  

  

  i 
  Zeitscbr. 
  f. 
  Krytst., 
  428, 
  

  

  